78 
LES DÉFORMATIONS PERMANENTES ET L'HYSTERESIS. 
Cette modifîcaiion a pour effet d'atténuer les différences de dureté que 
peuvent présenter les diverses parties du métal et, par conséquent, d'accroUre 
l'homogénéité de ce dernier. 
La région située au-dessus de la ligne yà possède les deux propriétés 
suivantes : 
Tant que le point figuratif de l'état du corps se trouve dans cette région, 
le séjour du corps dans un bain à température physiquement constante 
y engendre une modification dont la vitesse a une valeur absolue qui croit 
avec le temps. 
Cette modification a pour effet d'exagérer les différences de dureté que 
peuvent présenter les diverses parties du métal et, par conséquent, de donner 
à ce dernier une structure hétérogène. 
Ces premiers principes posés, nous allons examiner les phénomènes que 
présente un métal soit lorsqu'on TéchaulTe, soit lorsqu'on le refroidit. 
Étudions, en premier lieu, les phénomènes qui accompagnent un échauffe- 
ment infiniment lent. 
Le point figuratif du système suil, tout d'abord, une ligne extrêmement 
voisine de l'une des lignes qui limitent la région des variations séculaires de 
la dureté : la ligne SS' si le point figuratif se trouvait primitivement dans 
la région des recuits, la ligne ss' si le point figuratif se trouvait primitivement 
dans la région des accroissements de dureté; dans un cas comme dans 
l'autre, à partir d'une certaine température, le point figuratif finit par suivre 
sensiblement la ligne des états naturels NI, à laquelle les deux précédentes 
sont asymptotes; les différences de dureté qui pouvaient s'offrir d'un point 
à l'autre du métal vont en s'atténuant. Il en est ainsi jusqu'au moment 
où la température atteint la valeur H. Aussitôt que la température surpas- 
sera cette dernière valeur, le corps, dont la température varie avec une 
extrême lenteur, verra sa dureté croître avec une rapidité accélérée ; ce 
phénomène se marquera par une absorption de chaleur qui pourra rendre 
slationnaire, malgré l'action des sources de chaleur extérieures, le thermo- 
mètre en contact avec le métal ; il se marquera aussi par une variation 
accélérée de la densité, des propriétés mécaniques, électriques, du métal; 
